Einzelne Mineralien. 



451 



Peganit Al 2 (0 H) 3 P 4 + 1|-H 2 

 Türkis Al 2 (0 H) 3 P 4 + H 2 

 Wardit Al 2 (0 H) 3 P0 4 + {H 2 0. 



V. d. L. schwillt das Mineral, zerspringt, rundet sich, wird weiss 

 und färbt die Flamme gelb. Beim Erhitzen des feinen Pulvers mit con- 

 centrirter Salzsäure oder Salpetersäure blieben 20 °/ ungelöst. Nach dem 

 Glühen löste sich dieser weisse Kückstand beim weiteren Behandeln mit 

 Säuren. Wurde das Mineral erst geglüht und dann mit Säuren erhitzt, 

 so blieben etwa 11 °/ ungelöst. Dieser nach dem Glühen weisse, ein wenig 

 röthliche Bückstand widerstand nach dem Erhitzen den Säuren. 



Im Gegensatz zur Angabe Packard's (dies. Jahrb. 1896. I. -394-) 

 fand Verf. Variscit vollständig bei starkem Erhitzen löslich in H Cl . H N 3 

 oder H 2 S0 4 . Bei 40 stündigem Erhitzen eines feinen Variscitpulvers auf 

 100—130° C. gab dasselbe 22,22 % H 2 ab , vor dem Gebläse dann 

 noch 0,50%. F. Rinne. 



J, Beckenkamp: Zur Symmetrie der Krystalle. Vierte 

 Mittheilung. (Zeitschr. f. Kryst. 27. p. 583-585. 1897.) 



5. Baryt. Die auf den Prismenflächen von Barytkrystallen ver- 

 schiedener Fundorte (Pribram, Cumberland etc.) nicht selten zu beobach- 

 tenden ein- und ausspringenden horizontalen Kanten sind Folgen einer 

 Verzwillingung nach einer zur Basis vicinalen Pyramide x — ^ 4 P2 (2.1. 128). 

 Ein- und ausspringende, parallel der a-Axe verlaufende Kanten, wie sie 

 auf Spaltflächen nach der Basis mancher Krystalle von Cumberland sich 

 beobachten lassen, sind der Ausdruck einer Verzwillingung nach einem 

 zum Brachypinakoid vicinalen Brachydoma, ungefähr 300Poo (0 . 300 . 1). 



Doss. 



J. Beckenkamp: Zur Symmetrie der Krystalle. Fünfte 

 Abhandlung. (Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral. 28. p. 69—102 mit Taf. I 

 u. II. Leipzig 1897.) 



Veranlasst durch die Beobachtung, dass manche Krystalle, die ge- 

 wöhnlich holoedrisch auftreten, nicht selten auffallend hemiedrisch aus- 

 gebildet erscheinen, untersuchte Verf. die Symmetrieverhältnisse des Baryt 

 und zwar in Bezug auf die geometrischen Eigenschaften, das elektrische 

 Verhalten und Ätzung der Krystalle. 



Nach dem äusseren Habitus und dem elektrischen Verhalten werden 

 nach dem Vorgang von Hankel zwei Abtheilungen von Krystallen unter- 

 schieden; erstens solche, die in der Richtung der Makrodiagonale mehr 

 oder weniger verlängerte Säulen, zweitens solche, die entweder in der 

 Richtung der Brachydiagonale verlängerte Säulen oder nahezu rhombische 

 Tafeln darstellen. Als Fundamentalwerthe zur Bestimmung des Axen- 

 verhältnisses dienen der Winkel der prismatischen Spaltbarkeit, überein- 

 stimmend an Spaltungsstücken der verschiedensten Fundorte zu 78° 20' 



dd* 



